Volume 13 Nomor 01 Januari-Juni 2024 p-ISSN: 2301-5942 | e-ISSN: 2580-2380

## PENGARUH MORDAN KAPUR TOHOR DAN TUNJUNG TERHADAP HASIL MOTIF ECOPRINT MENGGUNAKAN DAUN KENIKIR (COSMOS CAUDATUS) PADA BAHAN SATIN BRIDAL

## THE INFLUENCE OF TOHOR AND TUNJUNG LIME MORDANS ON THE RESULTS OF ECOPRINT MOTIFS USING KENIKIR (COSMOS CAUDATUS) LEAVES ON BRIDAL SATIN MATERIAL
Umaira 1* , Adriani 2
Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Departemen Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, Universitas Negeri Padang Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Kode Pos 25132 Sumatera Barat, Indonesia Email: umairamera19@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan daun kenikir ( Cosmos caudatus ) dalam pembuatan motif tekstil ramah lingkungan  melalui  teknik  ecoprint  dengan  metode hammering ,  menggunakan  mordan  dan fiksator .  Penelitian  ini bertujuan untuk menggambarkan nama-nama warna, kejelasan bentuk motif daun, daya tahan cuci, serta pengaruh mordan kapur tohor dan tunjung pada hasil ecoprint. Penelitian ini adalah sebuah eksperimen yang menggunakan bahan satin bridal sebagai objek, dengan teknik hammering ecoprint pada daun kenikir menggunakan mordan kapur tohor dan tunjung. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner. Teknik analisis data dilakukan dengan  persentase  frekuensi  dan  dianalisis  dengan  SPSS  (Statistical  Product  and  Service  Solutions)  versi  26.0. Nama  warna  yang  menggunakan  mordan  kapur  tohor  menghasilkan  warna warm  brown ,  dan  nama  warna  tulang daun  menghasilkan  warna canary  yellow dan  mordan  tunjung  menghasilkan  nama  warna grey dan  nama  warna tulang  daun  menghasilkan  warna olive, untuk  memperoleh  nama  warna  tersebut  diuji  menggunakan colorblind assistant . Penggunaan kedua jenis mordan pada ecoprint daun kenikir menghasilkan motif daun dengan kejelasan yang mencakup detail seperti ujung, tepi, pangkal daun, beserta struktur tulang daun (tulang utama, tulang cabang, dan  urat  daun)  yang  tercetak  dengan  jelas  pada  bahan  satin  bridal.  Setelah  tiga  kali  pencucian,  ketahanan  warna hasil  ecoprint  daun  kenikir  pada  bahan  satin  bridal  dengan  menggunakan  mordan  kapur  tohor  dan  tunjung menunjukkan sedikit penurunan warna.
KataKunci: Ecoprint , Daun Kenikir, Mordan, Satin Bridal

## Abstract
The  research  aims  to  utilize  the  leaves  of  the  Cosmos  caudatus  in  the  manufacture  of  environmentally  friendly textile  motifs  through  ecoprint  techniques with  hammering  methods  using  mordan  and  fixator.  The  study  aims  to describe the names of colors, the clarity of leaf patterns, wash resistance, and the influence of tohor and tohor lime mordans on ecoprint results. This research is an experiment that uses bridal satin material as an object, with the technique  of  hammering  ecoprint  on  the  leaves  using  tohor  limestone  mordans  and  tunches.  The  primary  data  in this study was collected through questionnaires. Data analysis techniques are performed with percentage frequency and  analyzed  with  SPSS  (Statistical  Product  and  Service  Solutions)  version  26.0.  The  color  name  that  uses  the tohor  limestone  mordan  produces  a  warm  brown  color,  and  the  color  name  of  the  bone  leaf  produces  the  color canary yellow, and the mordan tunjunga produces a gray color, and the bone color name produces an olive color. To obtain the name of that color in the test using the colorblind assistand, The use of both types of mordan on the ecoprint leaf produces a leaf motif with clarity that covers details such as ends, edges, and leaf base, as well as the bone  structure  of  the  leaf  (main  neck,  branch  bones,  and  leaf  veins)  that  are  clearly  printed  on  the  bridal  satin material. After three washes, the color resistance of the resulting ecocrypt leaves on the satin bridal material using the tohor limestone mordan and the spruce showed a slight decrease in color.
Keywords: Ecoprint, Kenikir Leaves, Mordant, Satin Bridal

## PENDAHULUAN
Penelitian  ini  adalah  sebuah  eksperimen  yang bertujuan  untuk  meneliti  pengaruh  mordan  kapur tohor dan tunjung terhadap hasil ecoprint menggunakan  daun  kenikir  ( cosmos  caudatus )  pada
bahan  satin  bridal.  Proses ecoprint melibatkan beberapa  tahapan  yang  masing-masing  berpengaruh terhadap  hasil  akhirnya,  di  antaranya  adalah  tahapan pemberian  mordan  yang  sangat  penting.  Mordan memiliki  pengaruh  besar  terhadap  warna  yang
Volume 13 Nomor 01 Januari-Juni 2024 p-ISSN: 2301-5942 | e-ISSN: 2580-2380
dihasilkan saat proses pencelupan. Menurut (Saputri & Novrita,  2021)  Warna  akan  lebih  cerah  ketika  pH lingkungan  cenderung  basa.  Dalam  penelitian  ini, mordan  yang  akan  diteliti  adalah  kapur  tohor  dan tunjung,  yang  diharapkan  dapat  mempengaruhi intensitas warna pada hasil ecoprint .
Menurut  Riam  (2021),  Kapur  tohor  (CaO)  adalah salah satu zat kimia yang dapat secara praktis, murah, dan  aman  meningkatkan  pH.  Selain  itu,  kapur  tohor juga efektif dalam mengurangi kandungan logam berat dalam  air  asam.  Menurut  Setya  (2020),  kapur memiliki  tingkat alkalin yang  tinggi  dengan  rentang pH  antara  11  hingga  12,5.  Tunjung,  yang  merupakan mordan  berbentuk  kristal  hijau  kehitaman,  memiliki sifat  basa  dan  cenderung  menghasilkan  warna  gelap pada proses ecoprint .
Proses  langsung  mentransfer  bentuk  dan  warna  dari daun  ke  kain  disebut ecoprint .  Menurut  (Anugrah  & Zulfia,  2023) ecoprint merupakan  salah  satu  cara untuk  mentransfer  warna  yang  terkandung  dalam bahan alami secara langsung ke permukaan kain tanpa menggunakan  bahan  kimia  tambahan.  memaparkan konsep ecoprint ,  di  mana  bahan  alami  seperti tumbuhan  digunakan  untuk  motif  kain,  kemudian dijadikan  pakaian  dan  linen  rumah  tangga  (Suci, 2019).
Ecoprint adalah  proses  di  mana  pola  atau  bentuk  dari daun dan bunga dipindahkan ke kain yang sebelumnya telah  melalui  proses  mordan.  Dalam ecoprint, mordanting diperlukan untuk meningkatkan daya lekat warna  pada  kain,  sedangkan  fiksasi  digunakan  untuk mengunci  warna.  Teknik ecoprint yang  digunakan dalam  hal  ini  adalah  teknik hammering .  Tujuan  dari memberikan  warna  dan  motif  pada  bahan  tekstil menggunakan teknik ecoprint adalah untuk menampilkan  warna  dan  motif  dari  bahan  alami seperti  daun  pada  permukaan  kain  melalui  proses pengukusan.  Hasil  dari  teknik ecoprint adalah  kain dengan  warna  dan  motif  yang  unik.  Sebelum melakukan  proses ecoprint ,  kain  tersebut  harus menjalani proses mordan terlebih dahulu. Tujuan dari mordan  ini  adalah  untuk  meningkatkan  daya  ikat  zat warna alami pada bahan tekstil.
Perbedaan  jenis  mordan  yang  digunakan  berdampak terhadap  warna  dihasilkan.  Sejalan  dengan  hasil penelitian  Saputri  &  Novrita  (2021:84),  Untuk mendapatkan  warna  yang  berbeda  dapat  dilakukan dengan  mencelupkan serat  katun  dengan  ekstrak  kulit alpukat ke mordan tawas, kapur sirih dan tunjung. Ini berarti  mordan  dapat  mempengaruhi  warna  yang
dihasilkan.  Sejalan  dengan  Revianti  &  Novrita (2019:404),  menyatakan  mordan  yang  digunakan untuk pembangkit dan penguat warna bisa mempengaruhi  warna  akhir  pada  proses  pewarnaan. Perubahan warna yang terjadi pada kain yang telah di mordan terjadi  karena  adanya  reaksi antara  zat  warna dengan  logam  Al,  Ca,  Fe  dari  bahan  mordan. Pandangan  (Sartika  &  Adriani,  2023)  Cairan  yang digunakan  sebagai  pengikat  warna  pada  proses ecoprint adalah  tawas,  jeruk  nipis,  garam  dapur,  gula kelapa, gula jawa, asam jawa, jeruk nipis, tunjung, air kelapa. Penulis dalam proses ecoprint ini menggunakan mordan kapur tohor dan tunjung karena keduanya  mudah  ditemukan,  mudah  diperoleh,  dan efektif  sebagai  mordan  bersama  dengan  pencelupan zat warna alami.
Menurut  (Haryanti  2019:37)  kapur  tohor  adalah  jenis kapur  yang  dihasilkan  dari  pembakaran  batu  kapur. Secara  kimia,  kapur  tohor  dikenal  dengan  nama kalsium  oksida  (CaO).  selanjutnya  menurut  (Setya, 2020)  tunjung  fero  sulfat  (FeSO4)  atau  lebih  dikenal dengan  tunjung  adalah  jenis  garam  yang  bersifat higroskopis,  warna  tunjung  cenderung  menghasilkan warna yang gelap.
Dengan memanfaatkan bahan alam, termasuk tumbuhan,  teknik ecoprint memungkinkan  untuk menghias  permukaan  kain.  Salah  satu  bahan  alami yang dapat digunakan sebagai zat warna dalam teknik ecoprint adalah  daun  kenikir,  yang  memiliki  nama ilmiah Cosmos  caudatus .  Daun  kenikir  tanaman  yang mudah  ditemukan,  Menurut  (Wulan,  2018)  tanaman kenikir  daunnya  bertangkai  panjang  daunnya  saling berhadapan  sehingga  berbagai  menyirip  2-3  tangkai. Kemudian  daun  kenikir  ini  mudah  tumbuh  liar  dan mudah didapatkan. Kemudian menurut (Dwiyanti dkk , 2014) kandungan kimia daun kenikir pada umumnya adalah polifenol , tanin, saponin, terpenoid dan minyak asri.  Keberadaan  tanin,  saponin,  dan  flavonoid  dalam daun  kenikir  menunjukkan  bahwa  daun  ini  dapat digunakan sebagai bahan ecoprint .
Penggunaan  warna  natural  pada ecoprint dipengaruhi oleh  beberapa  jenis  bahan  tekstil  yang  pakai. Penelitian ini, penulis menggunakan bahan satin bridal sebagai  media  untuk ecoprint .  Menurut  (Ernawati  et al.,  2008)  ain  yang  terbuat  dari  poliester  memiliki beberapa  sifat  yang  mencakup  cepat  kering,  kekuatan yang baik, dan kemampuan untuk meniru bentuk serat alam.  Sifat-sifat  lain  dari  serat  poliester  termasuk tahan terhadap pencucian dan cenderung tidak mudah kusut  setelah  dicuci,  tahan  terhadap  asam  lemah bahkan pada suhu mendidih, tahan terhadap noda dari
Volume 13 Nomor 01 Januari-Juni 2024 p-ISSN: 2301-5942 | e-ISSN: 2580-2380
obat  kelantang,  dan  memiliki  daya  tahan  terhadap serangga., ketahanan terhadap paparan sinar matahari, elastisitas,  serta  dapat  disetrika  pada  suhu  tinggi, misalnya hingga 150°C. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan  bahan  satin  bridal.  Jenis  kain  yang cocok  untuk ecoprint ,  satin  pengantin  memiliki elastisitas  yang  baik  dan  polyester  tahan  terhadap asam lemah bahkan pada suhu mendidih..
Satin  bridal  sangat  cocok  digunakan  untuk  teknik ecoprint karena  memiliki  sifat  elastis  dan  poliester yang tahan dengan asam saat pada saat mendidih.
Dari  hasil  pra  eksperimen,  terlihat  bahwa ecoprint menggunakan  daun  kenikir  dengan  mordan  kapur tohor  menghasilkan  warna  coklat  hangat  ( warm brown ), sementara dengan mordan tunjung menghasilkan warna abu-abu ( grey ), yang diverifikasi menggunakan Colorblind Assistant . Berdasarkan latar belakang  ini,  penulis  ingin  meneliti  mengenai "pengaruh  mordan  kapur  tohor  dan  tunjung  terhadap hasil  motif ecoprint menggunakan  daun  kenikir ( Cosmos caudatus ) pada bahan satin bridal".

## METODE PENELITIAN
Tujuan penelitian eksperimental adalah untuk memperjelas  hubungan  sebab-akibat  dan  menguji pengaruh  suatu  hal  tertentu  terhadap  hal  lain  dalam kondisi  terkendali  (Daemadi  2014:217).  Objek penelitian  ini  adalah  bahan  satin  bridal  yang  akan diberi  motif  pada ecoprint dengan  teknik hammering menggunakan  daun  kenikir,  dengan  memanfaatkan mordan  kapur  tohor  dan  tunjung..  Bahan,  alat,  teknik ecoprint ,  resep  mordan,  dan  waktu  dilakukan  dan tindakan  sama  satu  sama  lain.  Data  utama  penelitian ini  adalah  hasil ecoprint yang  dievaluasi  oleh  15 responden  menggunakan  tes  organoleptik  melalui kuesioner.
Persentase frekuensi digunakan sebagai teknik analisis data  untuk  mengetahui  kejelasan  nama  warna,  bentuk motif  daun  dan  kecepatan  pencucian ecoprint daun kenikir  bahan  satin  bridal.  Pengaruh  hasil  kejelasan dari  motif  daun  dan  ketahanan  cuci  yang  disebabkan ecoprint daun  kenikir  pada  bahan  satin  bridal  yang memanfaatkan  mordan  kapur  tohor  dan  tunjung, Program  SPSS  ( Statistical  Product  and  Service Solution ) versi 26.0 digunakan untuk pengolahan data dengan uji Friedman K-Related Sample .
HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Hasil 1) Nama Warna Warna dari
objek penelitian diidentifikasi
menggunakan  aplikasi Color  blind  Assistant .  Nama
warna  hasil ecoprint dievaluasi  berdasarkan  dua kriteria  warna  daun,  yang  mencakup  warna  yang terlihat  pada  permukaan  daun,  dan  arah  warna  pada pola  urat  daun,  yang  mengacu  pada  warna  yang  ada pada  tulang,  struktur,  ranting  dan  urat  daun. Keputusan indikator dievaluasi berdasarkan persentase tertinggi  panel  pertama  dan  kedua  dari  tiga  warna yang  ditampilkan  pada  masing-masing  indikator evaluasi.
Tabel 1. Nama warna hasil ecoprint daun kenikir pada bahan satin bridal menggunakan mordan kapur tohor dan tunjung
Mordan Hasil ecoprint Indikator penilaian: Nama warna: Kapur tohor
Warna daun: Warm brown (6,66% paneliis) dan dark brown (13% panelis) Susunan tulang daun: Canary yellow (73.33% panelis) dan muddy water brown (26,66%
panelis).
Tunjung Warna daun: Grey
(66,66% panelis) dan brown (20% panelis)
Susunan tulang daun Olive (6,66% panelis) dan sulu light green (13,3% panelis)

## 2) Kejelasan Bentuk Motif Daun
Bentuk  motif  daun  pada  hasil ecoprint dapat  dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2. Hasil kejelasan bentuk motif daun Mordan Kategori penilaian F F(%) Kapur tohor Jelas 11 73,3% Tunjung Jelas 9 60,6% Hasil ecoprint
menggunakan daun kenikir menunjukkan  bahwa  motif  daun  memiliki  kejelasan kategori jelas. Mordan kapur tohor mencapai frekuensi 11  (73,3%),  sedangkan  mordan  tunjung  mencapai frekuensi 9 (60,6%).
Volume 13 Nomor 01 Januari-Juni 2024 p-ISSN: 2301-5942 | e-ISSN: 2580-2380
3) Ketehanan Cuci
Hasil  penelitian  dari  satin  bridal  yang  telah    di ecoprint  menggunakan  daun  kenikir  kemudian  dicuci menggunakan  sabun  lerak  sebanyak  3  kali  adalah sebagai berikut.
Tabel 3. Hasil ketahanan cuci
Mordan Pencucian ke Skor akhir Kapur tohor 1x 74 2x 70 3x 51 Tunjung 1x 70 2x 65 3x 51
4) Pengaruh  mordan  kapur  tohor  dan  tunjung terhadap  kejelasan  bentuk  motif  daun  dan ketahanan Cuci.
Adapun  hasil  pengaruh  mordan  kapur  tohor  dan tunjung  terhadap  kejelasan  bentuk  motif  dan pencucian dicatat dalam tabel berikut.
Tabel 4. Hasil uji friedmand K-ralated sample kejelasan bentuk motif
Test Statistics a N 15 Chi-Square 21.179 Df 2 Asymp. Sig. .007
a. Friedman Test
Berdasarkan tabel hasil uji friedman K-ralated sample tersebut, didapat nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi atau 0,007< 0,05.
Tabel 5. Hasil uji friedman K-ralated sample ketahanan cuci menggunakan mordan kapur tohor.
Test Statistics a N 15 Chi-Square 25.200 Df 2 Asymp. Sig. .000 a. Friedman Test
Berdasarkan  tabel  hasil uji  friedman ,  disimpulkan bahwa  nilai  signifikan  ketahanan  cuci  menggunakan mordan  kapur  tohor  adalah  lebih  kecil  dari  taraf signifikansi atau 0,000<0,05.
Tabel 6. Hasil uji friedman K-ralated sample ketahanan cuci menggunakan mordan tunjung.
Test Statistics a N 15 Chi-Square 18.571 Df 2 Asymp. Sig. .000 a. Friedman Test
Berdasarkan  tabel  hasil  uji Friedman ,  disimpulkan bahwa  nilai  signifikansi  untuk  ketahanan  cuci menggunakan  mordan  tunjung  adalah  lebih  rendah dari taraf signifikansi 0,05 (p < 0,05).
2. Pembahasan
1) Nama warna
Nama  warna  daun  hasil ecoprint daun  kenikir menggunakan  mordan  kapur  tohor  pada  bahan  satin bridal  adalah  coklat  hangat,  sedangkan  arah  warna susunan tulang daunnya adalah coklat berair. Pendapat (Fitri  &  Adriani,  2022)  yang  menyatakan  bahwa mordan  kapur  tohor  dapat  menghasilkan  nama  warna kecoklatan. Sejalan dengan pendapat Fatihaturahmi & Novrita (2019:241) bahwa hasil pencelupan menggunakan  mordan  kapur  dengan  ekstrak  daun sawo  (manika  zapota  L)  menciptakan  warna  coklat. Sejalan  dengan  penelitian  Arsa  &  Adriani  (2024:27) warna  coklat  juga  dipengaruhi  oleh  mordan  kapur yang memiliki sifat basa.
Pada  hasil  nama  warna ecoprint daun  kenikir  pada bahan  satin  bridal  menggunakan  mordan  tunjung menghasilkan  nama  warna grey ,  serta  nama  warna susunan  tulang  daun olive .  Sesuai  pendapat  (putri  & novrita, 2015) tunjung menghasilkan warna biru pucat hingga  gelap,  dan  berbentuk  kristal  berwarna  dengan rumus molekul FeSO4.
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa nama  warna  dalam  hasil ecoprint dipengaruhi  oleh kandungan  zat  warna  pada  daun  kenikir  seperti flavonoid,  antosianin,  dan  tanin,  serta  dipengaruhi oleh  pH  (derajat  keasaman  atau  kebasaan)  dari  jenis mordan yang digunakan.

## 2) Kejelasan bentuk motif daun
Berdasarkan  respon  dari  responden  dari  hasil eksperimen  yang  telah  dilakukan  bentuk  motif  daun dari  hasil ecoprint bahan  satin  bridal  menggunakan daun kenikir dengan mordan kapur tohor yaitu dengan 73,3%  panelis  jelas  atau  bentuk  motif  daun  terlihat berubah  atau  agak  samar.  Dan ecoprint satin  bridal menggunakan  daun  kenikir  mordan  tunjung  yaitu dengan  60,0%  panelis  jelas  atau  bentuk  motif  daun terlihat berubah atau agak samar. Oleh karena itu hasil ecoprint memiliki  kejelasan  bentuk  motif  daun  yang jelas.
3) Ketahanan cuci
Hasil ketahanan cuci ecoprint daun kenikir pada satin bridal  dengan  menggunakan  kapur  tohor  sebagai mordan  menunjukkan  skor  akhir  74  pada  pencucian pertama  dan  70  pada  pencucian  kedua,  dengan  skor
Volume 13 Nomor 01 Januari-Juni 2024 p-ISSN: 2301-5942 | e-ISSN: 2580-2380
akhir  turun  menjadi  51  pada  pencucian  ketiga.  Ini menghasilkan persentase total skor akhir sebesar 65%. Sementara itu, penggunaan mordan tunjung menghasilkan  skor  akhir  70  pada  pencucian  pertama dan 65 pada pencucian kedua, dengan skor akhir yang sama, yaitu 51, pada pencucian ketiga. Persentase total skor  akhir  untuk  penggunaan  mordan  tunjung  adalah 62%.
Hasil ecoprint dari  daun  kenikir  pada  bahan  satin bridal  menunjukkan  bahwa  kekuatan  pencucian  noda kapur  tohor  tidak  mengalami  perubahan  warna  pada pencucian pertama dan kedua, walaupun terjadi sedikit perubahan  pada  pencucian  ketiga,  namun  itu  masih dalam  kategori  sedikit.  Sebaliknya  Pada  pencucian pertama  dan  kedua  menunjukkan  tidak  adanya perubahan  warna,  namun  terlihat  sedikit  perubahan warna pada pencucian ketiga.
4) Pengaruh  mordan  kapur  tohor  dan  tunjung terhadap  kejelasan  bentuk  motif  daun  dan ketahanan cuci.
Tabel  4  menjelaskan  bahwa  uji Friedman untuk sampel  terkait  menunjukkan  nilai  signifikansi  sebesar 0,007  untuk  kejelasan  bentuk  motif  daun  hasil ecoprint menggunakan  mordan  kapur  tohor  dan tunjung  pada  satin  bridal.  Nilai  ini  lebih  kecil  dari taraf  signifikansi  0,05  (0,007  <  0,05),  menunjukkan bahwa  kapur  tohor  dan  tunjung  berpengaruh  nyata terhadap  kejernihan  bentuk  motif  daun  hasil ecoprint satin bridal.
Pada  Tabel  5,  ditemukan  bahwa  uji Friedman untuk sampel  terkait  menunjukkan  nilai  signifikansi  yang sangat  kecil  (<0,000)  untuk  ketahanan  cuci  pertama, kedua,  dan  ketiga  dari  hasil ecoprint menggunakan mordan  kapur  tohor  dan  tunjung  pada  satin  bridal. Nilai  ini  jauh  lebih  kecil  dari  taraf  signifikansi  0,05 (0,000  <  0,05),  menunjukkan  bahwa  mordan  kapur tohor  dan  tunjung  mempunyai  perbedaan  yang signifikan  terhadap  ketahanan  pencucian  hasil ecoprint daun kenikir pada kain satin bridal.
Hal  tersebut  sesuai  dengan  penelitian  Adriani  & Atmajayanti  (2023:234)  dari  sini  dapat  disimpulkan bahwa  nilai  signifikansi  kejelasan  bentuk  motif  daun sebesar 0,013 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05.  Oleh  karena  itu,  hipotesis  nol  (Ho)  ditolak.. Begitu  pula  dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,001 maka  kekuatan  warna  juga  lebih  kecil  dari  taraf signifikansi  0,05  sehingga  Ho  dalam  hal  ini  juga ditolak. Adriani & Atmajayanti (2023:234) Kesimpulan  yang  dapat  di  ambil  yaitu  terdapatnya pengaruh  yang  signifikan  terhadap  motif  daun  dan
warna pada ecoprint daun iler.

## KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan Dalam penelitian, ditemukan bahwa ecoprint menggunakan  daun  kenikir  dengan  mordan  kapur tohor  menghasilkan  warna  coklat  hangat  ( warm brown )  dan  susunan  tulang  daun  berwarna canary yellow .  Sedangkan  penggunaan  mordan  tunjung menghasilkan  warna  hijau  keabuan  atau grey ,  serta susunan tulang daun berwarna olive.
Dalam  penelitian,  ditemukan  bahwa  penggunaan mordan  kapur  tohor  menghasilkan  kejelasan  motif daun  sebesar  73,3%,  dengan  mayoritas  panelis memilih  kategori  "jelas".  Sementara  penggunaan mordan  tunjung  menghasilkan  kejelasan  motif  daun sebesar  60,0%,  juga  dengan  mayoritas  panelis memilih  kategori  "jelas".  Sebagai  hasilnya,  kedua jenis  mordan  yang  diterapkan  pada ecoprint daun kenikir  pada  satin  bridal  mampu  mengekspresikan dengan  jelas  bentuk  ujung,  tepi,  dan  pangkal  daun, serta  struktur  tulang  daun  seperti  tulang  utama  dan cabangnya.  Meskipun  demikian,  detail  pada  urat-urat tulang  daun  terkadang  tercetak  dengan  sedikit  kabur atau kurang terlihat secara mendetail.
Kekuatan ecoprint Kenikir  pada  bahan  satin  bridal dengan  mordan  kapur  tohor  menunjukkan  tidak  ada perubahan  warna  yang  terlihat  pada  pencucian pertama  dan  kedua.  Namun,  pada  pencucian  ketiga, ada  sedikit  perubahan  terlihat  pada  warna  yang tampak sedikit memudar. Sedangkan ketahanan luntur warna  pada ecoprint mordan  tunjung  pada  kain  satin bridal daun kenikir menunjukkan tidak terlihat adanya perubahan  warna  setelah  pencucian  pertama  dan kedua. Pada pencucian ketiga, terjadi intensitas warna yang sedikit menurun.
Berdasarkan  analisis  dan  uji Friedman ,  nilai signifikansi sampel ini ditemukan sebesar 0,007, lebih kecil  dari  tingkat  signifikansi  0,05.  Dengan  demikian hipotesis  alternatif  (Ha)  diterima  dan  hipotesis  nol (Ho)  ditolak.  Membuktikan  bahwa  penggunaan mordan  kapur  tohor  dan  tunjung  secara  signifikan mempengaruhi  kejelasan  motif  bentuk  daun  dalam hasil ecoprint daun kenikir pada satin bridal.
Berdasarkan  hasil  uji Friedman untuk  sampel  terkait, ditemukan  bahwa  kedua  mordan,  baik  kapur  tohor maupun  tunjung,  memperoleh  nilai  signifikansi  yang sangat  rendah  yaitu  di  bawah  0,000,  kurang  dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha)
Volume 13 Nomor 01 Januari-Juni 2024 p-ISSN: 2301-5942 | e-ISSN: 2580-2380
diterima. Dengan demikian penggunaan mordan tohor dan tunjung menyebabkan adanya perbedaan kekuatan warna  yang  signifikan  pada  hasil  pencucian ecoprint daun kenikir berbahan satin bridal.

## 2. Saran
Penelitian  ini  memiliki  nilai  penting  bagi  mahasiswa dalam  memperluas  pemahaman  tentang  pengaruh mordan  terhadap  hasil  cetakan  ekologi  menggunakan daun  kenikir  pada  kain  satin  bridal.  Penelitian  ini mempunyai  dasar  yang  kuat  untuk  penelitian  dimasa yang  akan  datang.  Bagi  masyarakat  umum  dan profesional  di  bidang  ekologi,  hasil  penelitian  ini dapat  menjadi  sumber  referensi  atau  inspirasi  bagi pengembangan karya kreatif dengan teknik pencetakan ekologi yang mendukung prinsip berkelanjutan di industri fashion.
DAFTAR PUSTAKA Adriani, ... & ... Atmajayanti, ... C .... (2023) .... Pengaruh ... Mordan ... Tunjung ... Dan ... Kapur ... Sirih ... Terha dap ... Hasil ... Ecoprint ... Daun ... Iler ... (Coleus ... S cutellarioides ... Linn ... Benth). ... Gorga ... Jurnal ... Seni ... Rupa, ... 12(01), ... 231–236.
Anugrah,  H.,  &  novrita,  S.  Z.  (2023).  Penerapan  Eco Print Daun Jati .. ( Tectona Grandis )
Pada .. Bahan Katun  Menggunakan .. Mordan Tawas. 7, 1–8. Arsa,  F.,  &  Adriani.  (2024)  Pengaruh .. Mordan Terhadap  Hasil  Ecoprint  Daun  Pepaya  Jepang (Cnidoscolus ... Aconitifolius) ... Pada Bahan .. Katun.  Gorga  Jurnal  Seni  Rupa. https://doi.org/10.24114/gr.v13i01.52845 Darmadi, Hamid. 2014. Metodologi .. Penelitian Pendidikan .. dan Sosial. Bandung: Alfabeta. Dwiyanti, W., Ibrahim, M., & Trimulyono, G. (2014). Pengaruh  ekstrak  daun  kenikir  (cosmos caudatus) terhadap pertumbuhan bakteri Bacillus  cereus  secara  In  Vitro. Lentera  Bio , 3 (1),
1-5.
https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/lenterabi o/article/view/7082
Ernawati dan Nelmira, Weni. 2008. Tata Busana Jilid
3.  Jakarta:  Direktorat  Pendidikan  Menengah Kejuruan.
Fitri,  E.  R.,  &  Adriani,  A.  2023.  Pembuatan  Ekstrak
Pewarna  Alam  Kayu  Mahoni  untuk  Benang
Songket  Di  Studio  Pinankabu  Canduang Kabupaten  Agam.  Relief:  Journal  of  Craft, 2(1),
33-37.
http://journal.isipadangpanjang.ac.id/index.php /RELIEF/article/view/327
Fatihaturahmi,  &  Novrita,  S.  Z.  (2019).  Pengaruh Perbedaan  Mordan  Tawas  dan  Kapur  Sirih Terhadap  Hasil  Pencelupan  Ekstrak  Daun Sawo  Menggunakan  Bahan  Sutera.  Gorga
Jurnal Seni Rupa, 08(01), 237–242
Haryanti,  N.  H.,  &  Wardhana,  H.  (2019).  Pengaruh komposisi  campuran  pasir  silika  dan  kapur
tohor  pada  bata  ringan  berbahan  limbah  abu terbang  batubara. Jurnal  Fisika  Indonesia ,
21 (3), 11-15.
Revianti,  M.  M.,  &  Novrita,  S.  Z.  (2019).  Pengaruh Mordan  Terhadap  Pencelupan  ekstrak  Daun Puring  (Codiaeum  Variegatum)  pada  Bahan Katun. Gorga:  Jurnal  Seni  Rupa , 8 (2),  403- 408. https://scholar.google.com/scholar?cites=7 390780869448167194&as_sdt=2005&sciodt=0 ,5&hl=id
Saputri, A., & Novrita, S.  Z. (2021). Perbedaan Berat Mordan  Tunjung,  Tawas  dan  Kapur  Sirih terhadap Hasil Pencelupan Kulit Buah Alpukat Pada Bahan Katun. Jurnal Pendidikan, Busana, Seni dan Teknologi , 3 (2), 80-90.
Setya,  W.  P.  &  Novrita,  S.  Z.  (2020).  Pengaruh Mordan  Kapur  Sirih  Dan  Tunjung  Terhadap Hasil  Pencelupan  Ekstrak  Batang  Pisang Ambon Pada Bahankatun. Jurnal  Kapita Selekta Geografi , 3 (2), 47-59. https://ksgeo.ppj.unp.ac.id/index.php/ksgeo/arti cle/download/400/247
Suci,  P.  H.  (2019).  Pelatiha  Pembuatan  Motif  Kain Dengan  Metode  Ecoprint  Di  Nagari  Tabek Panjang  Kecamatan  Baso  Kabupaten  Agam. Journal Of Community Service, 1 (1), 200-207. Wulan,  Suryaning.  2018.  Budi  Daya  Kenikir  Secara Organik. Bandung: Mitra Sarana Edukasi.